10 0. V. John und C. F. Kiclileitor. [!()] 



Bleigiaiiz;, in Quarz eingesprengt aus der Umgebung von 

 Pozega. Eingesendet von II. Müller in Po^ega. enthält ()-()942 Pro- 

 cent Silber und kein Gold. John, 



Magnetkies aus der Umgebung von Trieben, eingesendet von 

 Gustav Beer, enthält ()-002 Procent Silber. John. 



Quarz von Pörtschach. eingesendet von Dr. Th. Neustadtl 

 in Wien, enthält ()-(H)084 Procent güldisch Silber mit etwa ()-0002 

 Procent Gold. John. 



Schwefelkies von Pörtschach, eingesendet von Dr. Th. N e u- 

 stadtl in Wien, enthält nach vorhergegangener Sonderung im 

 Quarzigen Theil . 0-0()l Proc. güldisch Silber mit (>()()02 Proc. Gold. 

 Kiesigen Theil . . 0-()011 „ ,, „ „ U-()()02 „ 



John. 



Blei glänz aus Macedonien, eingesendet von C. Ditscheiner 

 in Wien. 



Procent 



Blei 81-88 



Silber 0-28 



Gold 0-0008 



Kupfer 0-77 



Antimon 0-30 



Eisen 0-G7 



Schwefel 10-44 



Kieselsäure 4-94 



Kohlensaurer Kalk . . . 0-82 



Summe . . . 100-0508 Eichleiter. 



S c h w e f e 1 k i e s von Nagy-Almas, eingesendet von S t a n t i e n 

 S:. Becker, enthält nach vorhergegangener Iiöstung : 



Silber 0-022 Procent 



Gold 0-001 „ E i c h 1 e i t e r. 



Schwefelkies mit Bleiglanz und Zinkblende von Nagy-Almas 

 und Verespatak. 



Naturerz Hanuser Erz Toszka Erz 

 P r c e n t e 



Silber ()-0170 0-0047 0-0022 



Gold 0-0010 0-0003 0-0003 



Blei ....... 6-05 



Kupfer 51 



Zinn 0-07 



Zink 5-65 



Eisen 27-93 



Thonerde 3-90 



Schwefel ;}2-85 



Kieselsäure .... 19-8() 

 Wasser, Kohlensäure, 



Kalk, Magnesia und 



Alkalien (Diff.) . . 3-162 



100-00 John. 



